80 Ossian Aschan. (LVIII 



(B.) zuriick. Bei der Behandlung mit heissem Eisessig wurde 

 das Produkt .4. heller und floss zu Flocken zusammen, 

 die bei der Behaiidliiiig mit Soda wieder klebrig wurdeii. 



2) Dieser Versuch wurde wie 1) behaiidelt, iiur war das 

 Rohmaterial diesmal der bei 30 — 34°siedender Isoprenvorlauf. 

 Das Produkt war weiiiger löslich in Äther und schied damit 

 nur von den unlöslichen Flocken B. ab. Der Riickstand A. 

 der durch Seide gesiebten ätherischen Lösung war diesmal 

 viel kleiner (Gewicht 0,8 g) und zeigte sonst dieselben Eigen- 

 schaften wie in 1), nur war sie etwas weniger elastisch. 



Aus Allem ging hervor, dass der Vorlauf fiir die Poly- 

 merisation weniger geeignet war als der bei 34 — 37° siedende 

 Teil; wahrscheinlich war in ersterem weniger polymerisier- 

 bares Material (Isopren) vorhaiiden. 



Die aus den beiden Versuchen resultierenden A-Pro- 

 dukte wurden vereinigt und mit Wasserdampf destilliert. 

 Hierbei gingen kleinere Mengen (0,i — O, is g) von Ölen (Ter- 

 pene bezw. Polyterpene) uon eigeniämlichem, oenantolartigem 

 Geruch iiber. Später habe ich gef unden, dass derartig riechende 

 Produkte allgemein bei der Kondensalion von Isopren zum 

 Kautschuk auftreten. Der Riickstand im Kolben bildete eine 

 weisse rahmartige Emulsion, die dem Latex ähnelt. Natrium- 

 chlorid brachte sie zum Ansammeln oben auf die Fliissig- 

 keit. Eine ähnliche »Rahmbildung» wurde noch leichter bei 

 Zusatz von Alaun zu der kochenden Lösung und Weiter- 

 kochen bewirkt. Die kleinen Kugeln gingen dabei zu klebri- 

 gen und fadenziehenden Parteien zusammen. Wegen ihrer 

 Unlöslichkeit in Alkohol, ihrer leichten Löslichkeit in Äther 

 und sonst kautschukähnliche Eigenschaften wurde dieseschon 

 durch die folgenden Versuche erhaltene Masse »5 e m i k a ii t- 

 s c h u k» genannt. Sie liess sich sogar vulkanisieren. Als eine 

 trockne Ätherlösung derselben mit Schweielchlorur versetzt 

 wurde, so kochte sie auf und eine weisse, harte Substanz 

 wurde gebildet. Mit kleineren Mengen, 1 Teil .S2C/2 auf 

 5 — 10 Teilen in Äther aufgelöstem »Semikautschuk» trät 

 auch eine schwächere Erwärmung auf, so dass der Äther 

 etwas aufsiedete und eine kleinere Fällung entstand, die 

 Lösung verblieb aber zunächst klar. Uber Nacht gestand 



I 



